Pengaruh Sambungan Beton Pracetak Hollow Block terhadap Pola Retak yang Timbul

## Bunyamin
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh Jl. Kampus Unida-Surien, Kota Banda Aceh, Telp. (0651) 42225 - 42098 - 42219 * Koresponden email : bunyamin@unida-aceh.ac.id Diterima: 31 Januari 2020 Disetujui: 25 Februari 2020

## Abstract
Hollow  block precast  concrete  which  was  combined  into  a  beam  casting  by  adding  concrete  and  steel inside  and  called  as  “ hollow  block reinforcement  concrete  beam”.  The  aim  of  this  research  was  to knowing  the  crack  pattern  due  to  the  connection  of hollow  block reinforcement  concrete  beam.  The specification of ACI ( American Concrete Institute ) 211.3R-02 and ASTM ( American Society for Testing of Materials ) were used in this research. The object were two normal reinforcement concrete beam and two hollow  block reinforcement  concrete  beam  with  size  15  cm  x  20  cm  x  210  cm.  The  reinforcement concrete  beam  was  tested  by  using  load  cell.  The  result  showed  the  variety  of  crack  pattern  which  are flexural crack and flexural-shear crack. For normal reinforcement concrete beam, flexural crack formed at 0.95 ton and flexural-shear crack at 2.83 ton with its duration was 5 minutes and 29 seconds. For hollow block reinforcement concrete beam, flexural crack formed at 1.16 ton and flexural-shear crack at 1.98 ton with its duration was 6 minutes and 8 seconds. The result also showed that hollow block reinforcement concrete beam was more ductile due to crack pattern than normal reinforcement concrete beam. Keywords: Research, crack pattern, hollow block concrete beam, precast concrete, time duration.

## Abstrak
Beton pracetak hollow block yang disambung secara monolit dengan menggunakan besi dan beton yaitu balok  beton  hollow  block.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pola  retak  yang  terjadi akibat sambungan beton pracetak hollow block. Pedoman ACI ( American Concrete Institute ) 211.3R-02 dan  ASTM  ( American  Society  for  Testing  of  Materials )  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Objek  yang digunakan  adalah  2  (dua)  buah  balok  beton  bertulang  normal  dan  2  (dua)  buah  balok  beton  bertulang hollow block dengan ukuran 15 cm x 20 cm x 210 cm. Balok beton bertulang ditest dengan menggunakan alat  uji  tekan.  Hasil  menunjukkan  pola  retak  yang  timbul  beranekaragam  yaitu  retak  lentur  dan  retak lentur-geser. Untuk balok beton bertulang normal, retak lentur maksimum terbentuk pada saat beban 0,95 Ton dan retak lentur geser maksimum pada saat beban 2,83 Ton dengan waktu 5 menit 29 detik. Untuk balok beton bertulang hollow block, retak lentur maksimum terbentuk pada saat beban 1,16 ton dan retak lentur-geser  maksimum  pada  beban  1,98  Ton  dengan  waktu  6  menit  8  detik.  Dari  segi  daktilitas,  balok beton hollow block mampu berdeformasi terhadap pola retak yang timbul dengan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan balok beton bertulang normal.
Kata Kunci: Pola retak, balok beton hollow block, beton pracetak, durasi waktu.

## 1. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  yang  rentan  terhadap  bencana  alam  sehingga  ketika  terjadinya  bencana alam seperti gempa dan banjir dapat menimbulkan kerusakan bangunan seperti bangunan rumah tinggal. Beton  pracetak  disebut  juga  suatu  sistem  struktur  bangunan  yang  digabung  baik  dengan  menggunakan atau  tanpa  tulangan  [1].  Beton  pracetak  adalah  salah  satu  bahan  bangunan  yang  digunakan  ketika membangun rumah bantuan akibat bencana alam. Beton pracetak yang disambung secara monolit dengan menggunakan besi dan beton ke dalamnya yaitu dinamakan dengan balok dan kolom beton hollow block. Balok  dan  kolom  beton hollow  block merupakan  struktur  utama  di  dalam  membangun  rumah  bantuan sehingga perlu dilihat kekuatannya. Di dalam penelitian ini, balok beton hollow block yang ditinjau yaitu dari segi pembebanan terhadap retak yang timbul.
Balok  beton  bertulang  adalah  salah  satu  struktur  bangunan  yang  ketika  diberikan  pembebanan,
30 130 132 18 300 300 100 60 150 120 215 65 120 30 9,5 14,5 120 132 100 9,5 120 130 150 14,5 120 Pandangan atas Potongan memanjang Potongan melintang
balok  berdeformasi  terhadap  pembebanan  yaitu  mulai  dari  lentur,  lendut,  dan  hancur.  Selain  itu pembebanan pada balok juga menimbulkan retak yang menjadi perhatian khusus di dalam merencanakan balok beton bertulang. Secara umum, retak yang timbul pada balok beton bertulang adalah retak lentur, retak  geser,  dan  retak  lentur-geser.  Penulangan  yang  ditambahkan  ke  dalam  balok  tersebut  sangat berperan dalam memikul beban terhadap retak yang timbul.
Pembebanan  pada  balok  beton hollow  block tentunya  berdeformasi  juga  terhadap  pembebanan yang  diberikan  baik  dari  segi  kelenturan,  maupun  dari  keretakan.  Beton hollow  block digabung  dari  7 (tujuh)  bagian  menjadi  satu  kesatuan  dan  dicor  dengan  menggunakan  beton  dan  tulangan  di  dalamnya. Pembebanan  diberikan  secara  bertahap  hingga  balok  hancur.  Pengaruh  sambungan  antara  satu  beton pracetak  dengan  yang  lainnya  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  terhadap  retak  yang  timbul  dan juga  daktilitas  yang  terbentuk.  Pola  retak  yang  timbul  beserta  durasi  waktu  yang  terjadi  dicatat  dan dibandingkan dengan balok beton bertulang.
Pengujian  balok  terhadap  4  (empat)  buah  benda  uji  yaitu:  Balok  Beton  Bertulang  Atas  (BBBA), Balok  Beton Hollow  Block Atas  (BBHBA),  Balok  Beton  Bertulang  Bawah  (BBBB),  dan  Balok  Beton Hollow Block Bawah (BBHBB). Kapasitas pembebanan adalah load cell dengan beban 50 ton. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bahan Bangunan dan Struktur Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala. Hasil yang  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah  jenis  retak  dan  durasi  waktu  yang  terbentuk  akibat  pembebanan secara eksperimental.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Laboratorium  Bahan  Bangunan  dan  Struktur  Prodi  Teknik  Sipil Universitas  Syiah  Kuala  yang  berpedoman  kepada  peraturan  ASTM  ( American  Society  for  Testing  of Materials )  dan  ACI  ( American  Concrete  Institute ).  Benda  uji  yang  digunakan  adalah  sebanyak  empat buah  yaitu  Balok  Beton  Bertulang  Atas  (BBBA),  Balok  Beton Hollow  Block Atas  (BBHBA),  Balok Beton Bertulang Bawah (BBBB), dan Balok Beton HollowBlock Bawah (BBHBB) dengan ukuran adalah 15 cm x 20 cm x 210 cm.
Perencanaan campuran beton normal dan beton hollow block berdasarkan kepada pedoman ASTM [2],  ACI  211.1-91  [3]  dan  ACI  211.3R-02  [4].  Bahan  penyusun  beton  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu semen dengan berat jenis 3,15, pasir halus lolos saringan 4,76 mm, pasir kasar lolos saringan 9,52 mm, kerikil lolos saringan 25,4 mm, tulangan utama berdiameter 12 mm dan 10 mm, tulangan sengkang berdiameter  6  mm  serta  air  PDAM  yang  tersedia  di  Laboratorium  Bahan  Bangunan  dan  Struktur  Prodi Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala. Peralatan yang digunakan adalah load cell dengan pembebanan 50 ton, hydraulic jack , monitor komputer beserta data logger.
Pembebanan  pada  balok  beton  bertulang  akan  menghasilkan  lendutan  dan  apabila  beban ditingkatkan  terus-menerus  maka  menghasilkan  lendutan  maksimum  hingga  balok  hancur.  Akibat  dari pembebanan tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan bahan yang ada dalam balok tersebut untuk berdeformasi  pasca  kondisi  elastis  atau  disebut  dengan  daktilitas.  Sehingga  benda  uji  beton  pracetak mempunyai tingkat daktalitas yang lebih baik dari pada benda uji monolit [5].
Tulangan  sengkang  pada  balok  beton hollow  block juga  diperlukan  karena  pada  dasarnya  kuat tekan pada balok terdapat 3 pola retak [6], yaitu:
1. Retak lentur murni ( flexural crack ), arah retak hampir tegak lurus sumbu balok.
2. Retak  geser  lentur  ( flexural  shear  crack ),  retak  yang  terjadi  pada  bagian  balok  yang  sebelumnya telah terjadi keretakan lentur. Jadi retak geser lentur merupakan perambatan retak miring dari retak yang sudah terjadi sebelumnya.
3. Retak  geser  murni  ( shear  crack ),  retak  yang  terjadi  pada  daerah  dimana  gaya  geser  maksimum bekerja dan tegangan normal sangat kecil.
Metode  penelitian  pembebanan  balok  beton hollow  block terhadap  pola  retak  dilaksanakan  di Laboratorium Bahan Bangunan dan Struktur Prodi Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala yang diuraikan sebagai berikut:
A. Pembuatan beton pracetak dengan ukuran lebar dan tinggi adalah 15 cm x 20 cm serta panjang 30 cm [7]. Beton pracetak dibuat dengan mutu beton K-175 dengan bahan di dalamnya terdiri dari semen, agregat halus dan jumlah air yang sangat sedikit tanpa menggunakan agregat kasar. Beton pracetak tersebut  memiliki  kait  di  atasnya  dan  dibawah  sehingga  dapat  disambung  dengan  beton  pracetak lainnya  [8].  Cetakan  dipersiapkan  sesuai  dengan  ukuran  yang  ada  yaitu  15  cm  x  20  cm  x  30  cm. Perencanaan  beton  pracetak  sesuai  dengan  pedoman  ACI  211.3R-02  dan  ASTM.  Bahan-bahan penyusun  beton  pracetak  dicampur  secara  merata  di  dalam  molen  sekitar  7  menit.  Kemudian
200
campuran mortar tersebut dituangkan ke dalam cetakan sampai dengan memenuhi cetakan tersebut. Perencanaan  mortar  adalah  dengan  slump  mendekati  nol,  sehingga  proses  pencetakan  hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam sudah bisa diangkat cetakannya. Proses pengerasan mortar tersebut maksimal 1 hari dapat langsung digunakan sebagai bahan bangunan untuk beton hollow block. Beton hollow block tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1 . Beton Pracetak Hollow Block Sumber : [7]
Beton  pracetak  merupakan  beton  yang  dicetak  dengan  menggunakan  mesin  cetak  di  mana  waktu pengerasan  dapat  tercapai  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  beton  konvensional.  Beton  pracetak adalah beton yang dicetak atau dicor di luar tempat pekerjaan proyek dilaksanakan. Beton pracetak dilakukan  pengecoran  dan  perawatan  sesuai  dengan  pedoman  ACI  dan  SNI  (Standard  Nasional Indonesia).  Beton  pracetak  yang  sudah  tercapai  umur  pengerasan  selama  satu  hari  dapat  langsung digunakan sebagai balok pracetak beton bertulang [9].
Sistem pemasangan beton pracetak pada pembangunan struktur terdiri dari 3 tiga sistem pemasangan yaitu  pemasangan  secara  konvensional, formwork dan  pracetak.  Bahan  yang  digunakan  untuk pemasangan secara konvensional adalah terbuat dari kayu dan triplek. Sedangkan pemasangan secara formwork dan  pracetak  terbuat  dari  bahan  baja  ataupun  bahan  aluminium.  Pemasangan  bahan tersebut dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat supaya menghasilkan kualitas yang baik [9]. Pemasangan  beton  pracetak  tidak  hanya  diaplikasikan  untuk  rumah  atau  asrama  saja,  namun  juga diaplikasikan  untuk  toko  atau  gedung  perkantoran  [10].  Adapun  beberapa  kelebihan  pemasangan beton pracetak sebagai sistem struktur bangunan sebagai berikut:
1. Masa pelaksanaan pekerjaan bangunan di lapangan lebih cepat dan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
2. Biaya yang dilkeluarkan lebih murah
3. Kualitas pekerjaan menjadi lebih baik karena ukuran dan mutu yang dihasilkan seragam
4. Dapat mengurangi jumlah pekerja di lapangan
5. Keadaan di sekitar lapangan menjadi lebih bersih
B. Pembuatan  bekisting  balok  beton  bertulang  normal  dan  balok  beton  bertulang hollow  block yaitu sebanyak  4  (empat)  buah  yang  terdiri  dari  Balok  Beton  Bertulang  Atas  (BBBA),  Balok  Beton Hollow  Block Atas  (BBHBA),  Balok  Beton  Bertulang  Bawah  (BBBB),  dan  Balok  Beton Hollow Block Bawah  (BBHBB)  dengan  ukuran  adalah  15  cm  x  20  cm  x  210  cm.  Posisi  penempatan  luas tulangan tarik dan tekan berbeda antara balok beton bertulang normal dengan balok beton bertulang hollow  block .  Bentuk  beton  pracetak hollow  block didalamnya  adalah  berbentuk  segitiga,  sehingga digunakan  tiga  buah  tulangan  utama  di  dalamnya.  Untuk  balok  BBBA  dan  BBHBA,  penempatan
200 150 150 200 200 150 200 150
luas  tulangan  tarik  lebih  besar  dibandingkan  dengan  luas  tulangan  tekan  dikarenakan  beban  yang dipikul adalah berasal dari atap. Sedangkan untuk balok BBBB dan BBHBB, penulangan tarik lebih sedikit  dibandingkan  dengan  tulangan  tekan,  dikarenakan  adanya  tekanan  tanah.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.
A B C D Gambar 2 . A = BBBA, B= BBHBA, C= BBBB, D = BBHBB
C. Sistem  pengecoran  balok  beton  bertulang  normal  dan  beton hollow  block dilakukan  seperti  mana biasanya. Khusus untuk balok beton bertulang hollow block , beton pracetak digabung  menjadi satu kesatuan  di  dalam  bekisting  seperti  pada Gambar  3 .  Adapun  tahapan  pengecoran  sebagai  berikut: mempersiapkan  bekisting  yang  sudah  diolesi  oli,  merangkai  besi  utama  dan  sengkang  ke  dalam bekisting  dan  kemudian  mencampur  bahan-bahan  penyusun  beton  secara  merata  di  dalam  molen. Campuran beton tersebut dituangkan ke dalam bekisting dengan perlahan-lahan dan dipadatkan serta diratakan sampai terisi penuh ke dalam cetakan tersebut.
A

## B
Gambar 3. Susunan beton pracetak di dalam bekisting: A = BBHBA, B = BBHBB

## D. Pembukaan bekisting dilakukan setelah satu hari pengecoran
E. Perawatan benda uji balok sebanyak empat buah dilakukan selama 28 hari dengan cara membasahi balok dengan menggunakan goni basah [11].
F. Benda  uji  balok  dites  secara  ekesperimental  di  Laboratorium  dengan  pembebanan load  cell yang ditumpu  oleh  dua  tumpuan,  di  mana  pembebanan  diberikan  tegak  lurus  dengan  sumbu  balok  [12]. Dari  hasil  pengujian  didapatkan  data  beban  yang  dibaca hydraulic  jack dan  juga  pola  retak  yang terbentuk di bagian depan balok.
G. Pola retak yang terbentuk diukur lebar retaknya dan diamati proses terjadinya retak apakah termasuk ke dalam retak lentur, retak  geser, atau retak lentur-geser [13]. Selain itu diukur juga durasi waktu dari  awal  terbentuknya  retak  hingga  tercapainya  retak  maksimum  dengan  tujuan  untuk  melihat pengaruh  sambungan  pada  beton  pracetak  terhadap  retak  yang  timbul.  Proses  kehancuran  balok beton bertulang terdiri  dari tiga fase yaitu: fase awal yaitu pembebanan pada saat belum terjadinya retak, fase mulai terbentuknya retak, dan fase retak maksimum [14].
Menurut [15], pola keruntuhan beton bertulang dapat diklasifikasikan pada 3 macam:
a) Keruntuhan  lentur  ( Flexural  Failure ),  pada  daerah  yang  mengalami  keruntuhan  lentur,  retak utama  terjadi  pada  tengah  bentang  dan  tegak  lurus  arah  tegangan  utama.  Retak  ini  diakibatkan oleh tegangan geser yang sangat kecil dan tegangan lentur yang sangat dominan. Apabila beban terus  bertambah,  maka  retak-retak  di  tengah  bentang  bertambah  panjang  dan  semakin  lebar, bersamaan  dengan  semakin  besarnya  lendutan  di  tengah  bentang.  Jika  struktur  tersebut under- reinforced ,  maka  keruntuhan  seperti  ini  ditandai  dengan  lelehnya  tulangan  tarik  dan  diikuti dengan hancurnya beton.
b) Keruntuhan  geser ( Diagonal  Tension  Failure ),  keruntuhan ini  ditandai  dengan retak-retak  halus vertikal  di  tengah  bentang,  dan  tidak  terus  menjalar  karena  kehilangan  lekatan  antara  tulangan dengan beton di sekitarnya pada daerah perletakan. Setelah itu diikuti dengan retak miring yang curam yang menjalar menuju sumbu netral. Kecepatan penjalaran ini semakin berkurang sebagai akibat hancurnya beton pada daerah tekan. Pada saat bertemunya retak miring dengan tepi beton yang hancur, maka terjadilah keruntuhan secara tiba-tiba. Keruntuhan seperti ini harus dihindari karena tidak terjadi peringatan terlebih dahulu.
c) Keruntuhan  lentur  geser  ( Shear  Compression  Failure ),  Pada  keruntuhan  ini,  retak  halus  mulai terjadi  di  tengah  bentang  berarah  vertikal  yang  diakibatkan  oleh  lentur.  Hal  ini  diikuti  dengan kerusakan lekatan tulangan baja dan beton pada perletakan. Retak diagonal terjadi secara tiba-tiba dekat  perletakan  dan  terus  melebar  ke  retak  diagonal  utama.  Keruntuhan  seperti  ini  tidak memberikan tanda-tanda sebelumnya.
Dari uraian di atas, ketiga tipe keruntuhan pada balok beton bertulang secara umum dapat digambarkan seperti Gambar 4.
Gambar 4. Pola keruntuhan balok beton bertulang
Pada  balok  beton  bertulang  dengan  menggunakan  sistem  pracetak,  keruntuhan  yang  terbentuk pertama  kali  yaitu  pada  daerah  lentur  dan  kemudian  diikuti  dengan  keruntuhan  di  daerah  geser. Keruntuhan  juga  terjadi  pada  bagian  sambungan  beton  pracetak  yaitu  terbentuknya  retak  yang mengakibatkan  balok  runtuh  [14].  Beton  pracetak  yang  disambung  menjadi  satu  kesatuan  yang monolit dengan tambahan tulangan dapat berperliku sebagai balok beton bertulang yang daktail [16].

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian dilakukan di Laboratorium secara eksperimental. Pola retak yang terjadi pada benda uji BBBA dan BBHBA menunjukkan pola retak dengan keruntuhan lentur, sedangkan benda uji BBBB dan BBHBB  menunjukkan  pola  retak  lentur-geser.  Untuk  keruntuhan  lentur,  pada  awal  pembebanan  terjadi retak lentur pada daerah tengah balok berupa garis-garis yang hampir tegak, kemudian bercabang ke atas pada tahap  beban  mencapai  50%  -  85%  dari beban  maksimum  dan  terus  menuju  ke  daerah tekan,  yang akhirnya  menimbulkan  lendutan  yang  besar.  Untuk  keruntuhan  lentur-geser,  pada  awal  pembebanan terjadi  retak  halus  di  tengah  bentang  berarah  vertikal  yang  diakibatkan  oleh  lentur,  kemudian  retak diagonal  terjadi  secara  tiba-tiba  dekat  perletakan,  sehingga  lebar  retak  geser  semakin  bertambah  besar seiring  dengan  penambahan  beban  dan  terus  menjalar  ke  retak  diagonal  utama  sampai  menuju  pusat pembebanan, yang pada akhirnya mengakibatkan selimut beton bagian atas terkelupas atau hancur.
Pada  balok  BBBA,  pembebanan  awal  terjadi  retak  lentur  pada  beban  0,37  ton,  kemudian  mulai bercabang  pada  beban  0,81  ton,  retak  lentur  maksimum  terbentuk  pada  beban  0,95  ton,  dengan  durasi waktu terjadi retak 7 menit 41 detik. Pada balok BBHBA tidak terjadi retak lentur tetapi terbentuk retak antar  celah  yang  tidak  menyebar  ke  tempat  lain,  di  mana  sambungan  beton hollow  block (antar  celah) semakin  lama  semakin  melebar  atau  merenggang  seiring  dengan  penambahan  beban  sampai  diakhiri dengan lendutan yang semakin besar dengan beban maksimum sebesar 1,16 ton, dengan durasi waktu 7 menit 35 detik. Hasil rekaman foto untuk benda uji BBBA dan BBHBA dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6 .
Gambar 5 . Pengujian lentur balok BBBA terhadap retak yang timbul
Gambar 6 . Pengujian lentur balok BBHBA terhadap retak yang timbul
Pada  balok  BBBB,  pembebanan  awal  terjadi  retak  lentur  di  tengah  bentang  pada  beban  1,1  ton, kemudian  mulai  berkembang  menjadi  retak  geser  pada  beban  2,26  ton  di  dekat  tumpuan,  retak  lentur- geser maksimum terbentuk pada beban 2,83 ton, dengan durasi waktu terjadi retak 5 menit 29 detik. Pada balok BBHBB, pembebanan awal terjadi retak lentur pada beban 1,53 ton, kemudian mulai berkembang menjadi  retak  geser  pada  beban  1,80  ton,  retak  lentur-geser  maksimum  terbentuk  pada  beban  1,98  ton,
dengan  durasi  waktu  terjadi  retak  6  menit  8  detik.  Hasil  rekaman  photo  untuk  benda  uji  BBBB  dan BBHBB dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8 .
Gambar 7. Pengujian lentur balok BBBB terhadap retak yang timbul
Gambar 8. Pengujian lentur balok BBHBB terhadap retak yang timbul
Hasil  pengujian  kuat  lentur  balok  di  Laboratorium  menghasilkan  pola  retak  di  sisi  depan  dan belakang balok yaitu retak lentur dan retak lentur-geser pada balok BBBA, balok BBHBA, balok BBBB, dan  balok  BBHBB.  Pola  retak  yang  terbentuk  pada  balok  digambar  kembali  dengan  menggunakan program AutoCad dengan luasan segmen yang ditinjau adalah sebesar 5 cm x 5 cm. Hasil pembentukan pola retak pada setiap benda uji balok diperlihatkan pada Gambar 9, 10, 11, dan 12 .
Gambar 9. Pola retak pada balok: A = BBBA (sisi depan), B = BBBA (sisi belakang)
A B
Gambar 11. Pola retak pada balok: A = BBBB (sisi depan), B = BBBB (sisi belakang)
A

## B
Gambar 12 . Pola retak pada balok: A = BBHBB (sisi depan), B = BBHBB (sisi belakang)
Hasil pengujian pada balok BBBA dan balok BBHBA menunjukkan bahwa pola retak yang timbul pada sisi depan dan belakang menunjukkan pola retak yang sama. Pada balok BBBA, retak yang timbul pada sisi depan dan belakang adalah sama yaitu retak lentur dan retak lentur-geser. Sedangkan pada balok BBHBA,  pola  retak  yang  timbul  hanya  pada  sambungan  beton  pracetak  saja  yaitu  retak  geser.  Hal  ini dikarenakan posisi tulangan Tarik berjumlah dua buah pada bagian atas yang menerima beban sehingga retak yang timbul hanya bagian atas saja. Untuk balok ring balk , maka pemakaian beton pracetak hollow block lebih daktail dibandingkan dengan beton normal. Berdasarkan  hasil  pembentukan  pola  retak  pada Gambar  11 dan Gambar  12 dapat  disimpulkan bahwa:  pembentukan  pola  retak  dari  sisi  depan  dan  belakang  balok  adalah  sama.  Untuk  balok sloof (BBBB  dan  BBHBB),  penempatan  tulangan  tarik  lebih  sedikit  dari  pada  tulangan  tekan  sehingga terjadinya retak yang sangat besar pada daerah tumpuan balok. Berdasarkan pengamatan di Laboratorium untuk  balok  BBHBB  didapatkan  bahwa  ketika  beban  dinaikkan  secara  bertahap,  retak  tidak  terjadi  di tengah bentang dikarenakan adanya sambungan beton pracetak. Sehingga retak yang terjadi dialihkan ke bagian tumpuan dan menyebabkan penjalaran yang besar di bagian tumpuan.

## 4. Kesimpulan
Penelitian  ini  menghasilkan  beberapa  kesimpulan  diantaranya  retak  yang  timbul  pada  keempat benda uji balok beton bertulang adalah retak lentur dan retak lentur-geser. Balok beton bertulang normal, retak  lentur  maksimum  terbentuk  pada  saat  beban  0,95  ton  dan  retak  lentur  geser  maksimum  pada  saat beban  2,83  ton  dengan  durasi  waktu  5  menit  29  detik.  Sementara  untuk  balok  beton  bertulang hollow block , retak lentur maksimum terbentuk pada saat beban 1,16 ton dan retak lentur-geser maksimum pada beban  1,98  ton  dengan  durasi  waktu  6  menit  8  detik.  Dari  segi  daktilitas,  balok  beton hollow  block mampu berdeformasi terhadap pola retak yang timbul dengan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan balok beton bertulang normal. Pada akhirnya beban yang sanggup dipikul oleh balok beton hollow block lebih kecil dibandingkan balok beton normal.

## 5. Saran
Peneliti  merekomendasikan  penelitian  yang  akan  datang  dengan  melihat  pengaruh  rendaman  air laut terhadap sambungan beton pracetak hollow block . Penelitian ke depan juga dapat dilakukan dengan
menggunakan  material  yang  berbeda  yaitu  batu  pecah  untuk  menggantikan  kerikil  dan  dilihat  terhadap kuat  lentur  balok.  Penelitian  dengan  menambahkan  tulangan  tambahan  pada  sambungan  beton  pracetak dan dilihat kuat lentur balok tersebut juga bisa dilakukan lebih lanjut.

## 6. Daftar Pustaka
[1] S. Syarifuddin, A. S. Nugraha, P. Sabdono, and R. Y. Adi, “Perencanaan Struktur Rumah Susun Sederhana Sewa Ungaran Menggunakan Beton Pracetak,” J. KARYA Tek. SIPIL , vol. 5, no. 2, pp. 170–179, 2016.
[2] I.  Standards-Worldwide,  “Annual  Book  of  ASTM  Standard  2004,” Sect.  4,  Vol.  04.02,  Concr. Aggregates , 2004.
[3] A. C. I. Standard, “Standard practice for selecting proportions for normal, heavyweight, and mass concrete,” ACI Man. Concr. Pract. , pp. 1–38, 1996.
[4] H.  H.  Htay,  H.  T.  Aung,  and  N.  M.  Kyaw,  “Experimental  Study  on  Previous  Concrete  with Various Mix Ratios,” IPTEK J. Proc. Ser. , vol. 3, no. 6, 2017.
[5] M.  Syarif,  “Kajian  Eksperimental  Balok-Kolom  Eksterior  Menggunakan  Balok  Beton  Pracetak dan Kolom Komposite (concrete-filled steel column),” Maj. Ilm. Al-Jibra , vol. 12, no. 41, 2011.
[6] Y. T. Dady, M. D. J. Sumajouw, and R. S. Windah, “Pengaruh Kuat Tekan Terhadap Kuat Lentur Balok Beton Bertulang,” J. SIPIL STATIK , vol. 3, no. 5, 2015.
[7] T. Boen, Manual bangunan tahan gempa (rumah tinggal). 1978.
[8] Bunyamin,  “Comparison  of  deflection  of hollow  block concrete  blocks  with  normal  reinforced concrete beam,” in AIP Conference Proceedings , 2019, vol. 2059, no. 1, p. 20039.
[9] N.  M.  Sianturi,  “Tinjauan  Penggunaaan  Balok  Pracetak  Pada  Pembangunan  Gedung,” J.  Ranc. Sipil , vol. 1, no. 1, pp. 10–20, 2012.
[10] S.  A.  Nurjannah,  “Perkembangan  Sistem  Struktur  Beton  Pracetak  Sebagai  Alternatif  pada Teknologi  Konstruksi  Indonesia  yang  Mendukung  Efisiensi  Energi  serta  Ramah  Lingkungan,” 2011.
[11] Mulyono, “Teknologi Beton,” Yogyakarta Andi Offset , 2004.
[12] S.  Prayitno,  E.  Rismunarsi,  and  A.  Asidiq,  “Pengaruh  Panjang  Sambungan  Lewatan  Tulangan Baja  Polos  Pada  Balok  Beton  Bertulang  Terhadap  Uji  Lentur,” Matriks  Tek.  Sipil ,  vol.  4,  no.  4, 2016.
[13] O.  F.  Nur,  “Kajian  Eksperimental  Perilaku  Balok  Beton  Tulangan  Tunggal  Berdasarkan  Tipe Keruntuhan Balok,” J. Rekayasa Sipil , vol. 5, no. 2, pp. 39–52, 2009.
[14] K. N. Cahyani, “Kajian Eksperimental Pola Retak Pada Sambungan Balok-Kolom Beton Pracetak Dengan Menggunakan Sambungan Kering,” Prokons J. Tek. Sipil , vol. 13, no. 1, pp. 27–30, 2019.
[15] E.  G.  Nawy,  T.  Surjaman,  and  B.  Suryoatmono, Beton  bertulang:  suatu  pendekatan  dasar .  PT. Eresco, Bandung, 1990.
[16] R. Simbolon, H. Parung, R. Irmawaty, and A. Amiruddin, “Daktilitas Sambungan Model Takikan Rangkap  Pada  Hubungan  Balok-Kolom  Beton  Pracetak,  Akibat  Beban  Lateral  Siklik,” J. Spektran , vol. 7, no. 2, 2019.